物性データ

プラスチックの物性一覧表
プラスチックの名称

記号
試

験

比

重ポリエチレン

ポリプロピレン 塩化ビニル樹脂 ポリスチレン メタグリル樹脂

スチレン
ポリカーボネート アクリロニトリル（未充てん） コポリマー

高密度

低密度

一般用

硬質

一般用

成形用

成形用
一般用

HD-PE

LD-PE

PP

PVC

PS

MMA

ABS

PC

AS

1.35~1.45

1.05

1.19

1.03

1.2

1.07~1.1

0.941~0.965 0.918~0.930 0.902~0.906（未充てん）

率

1.54

1.51

1.49

1.52~1.55

1.59~1.60

1.49

­

1.58

1.56

さ

218~387

90~155220~390352~633

400~560680~700430

620~670

640~850び

50~1,000

200~600

220~700

2.0~40.0

2.8~4.05

3.0~1760~100

1.5~3.7

引 張りセ ジュラ ス

0.042~0.13 0.0098~0.027

0.11~0.16

0.25~0.42

0.19~0.20

0.32

0.27

0.19~0.24

0.28~0.4

圧

縮強さ

199~253­387~562582~914800~980844~1,265

738~879780~879

1,000~1,200

曲げ

強さ

7.0

­

422~562703~1,125

640~1,000

900~10,000

696~914949~960

1,000~1,300

衝

撃

強さ

2.7~110

破壊しない

1.6~4.4

2.2~80

6~22、23℃、3.6~6

65~95

D60~70

D41~46

曲 げ モ ジ ュ ラ ス

0.07~0.21

0.011~0.023

0.12~0.20

圧 縮 モ ジ ュ ラ ス­­

度

11.0~12.4

熱屈引

折張り

強伸（ ア イゾットノッチ 付 ）65~85

1.6~2.7（１/8in.bar）、-40℃ （１/8in.bar）
M62~M70、

1.8~2.7

M90~95R105­

0.30~0.33

0.10~0.12 104

0.23

0.21~0.24~0.4

0.11~0.21

­

­

­

0.19

0.17~0.24

0.35

7

2.8

3.0~7.0

2.4~3.35

4.5~8.0

4.6

2.9

0.55

0.55

0.46

0.2~0.28

0.32

0.35

0.3~0.4

0.30

0.33

張11~3325

1150~185

6.0~8.0

5.9~9.0

7.4

6.6~7.0

3.7

耐 熱 性（ 連 続 ）121

82~100121~160

66~79

65~76

60~88

71~93

135

60~10043.3~5432~406

49~60

54~79

87

68~99

93~107132~137

­

熱伝

導比
熱

膨

18.3kg/cm2（Shore） （Shore）R10

R95~1100.4~2.2（１/4in.bar）
M65~82硬 さ（ ロ ッ ク ウ ェ ル ）（Shore1）

4.6kg/cm2
体 積 固 有 抵 抗（ 5 0 R H 、2 3 ℃ ）絶 縁 強 さ誘

導R118

M80~90

60~88

38~50

110~120

57~82

106

74~10789~110140~155

88~105> 1016

> 1016> 1016> 1016< 101610

2.7 102.1 10> 1016

350~500

400

400~500

16450~500

450~1,000
420~700

450~650500~660425~1,300
375~750400~600

350~400

60Hz

2.30~2.35

2.25~2.35

2.2~2.6

3.2~3.6

2.45~2.65

4

2.4~5.0

3.17

2.6~3.4

103Hz

2.30~2.35

2.25~2.35

2.2~2.6

3.0~3.3

2.4~2.65

3

2.4~4.5

3.02

2.6~3.3

106Hz

2.30~2.35

2.25~2.35

2.2~2.6

2.8~3.1

2.4~2.65

2.5

2.4~3.8

2.96

2.6~3.1

60Hz< 0.0005< 0.0005< 0.0005

0.07~0.02

0.0001~0.0003

103Hz

誘 電 正 接< 0.0005< 0.0005<0.0005~0.0018 0.009~0.017 0.0001~0.0003

400

16440~600率

500~700

16

階段上昇法

短時間法

370~400

364

0.05

0.003~0.008

0.009

0.006~0.008

0.04

0.004~0.007

0.021

0.007~0.012

0.03

0.007~0.015

0.010

0.007~0.01< 0.0005

抵抗140~190135~160

65~70

60~80

105

No track

50~85

10~120100~150

吸水率（1/8in厚 24hr）< 0.01< 0.015< 0.010.07~0.4

0.03~0.10

0.3~0.4

0.2~0.45

0.15

0.25

燃

度

1.0~1.04

1.04

徐燃

自消性

徐燃

0.9~1.2

徐燃

自消性

徐燃

響××

△

­

△

○○~△

×△

ア

日ーク

焼
光

温の影

<0.0005~0.0018 0.006~0.019 0.0001~0.0003

by C a s e

300~600

106Hz< 0.0005

Case（アニール）（アニールなし）

熱変形温度

99

ABS樹脂

100

樹脂解説
ポリ塩化ビニル

MIZUHO製品をカタチづくる汎用性樹脂

ポリエチレン

polyvinyl chloride

ポリエチレン
Polyethylene

略記号

合成樹脂

多種多様に変化することでplastics

直接的あるいは間接的に、人々の暮らしに広く深く関わっている合成樹脂。
形状、大きさ、硬さや柔らかさ、色、艶…。

ポリエチレンは、エチレンを重合して得られる結晶性ポリスチレン

概要

polystyrene

より、高密度ポリエチレンや低密度ポリエチレンをはじ

略記号

HDPE

近年にはメタロセン触媒を使用したポリエチレンも発

polypropylene

売され、優れた特性が注目を集めています。2004
年、国内における高密度ポリエチレンの生産量は117

アクリル樹脂姿を変える、無限の可能性を秘めた素材です。

高密度ポリエチレンの熱可塑性樹脂を指します。圧力、触媒などの条件にめ、性質の異なるポリエチレンを得ることが可能です。

ポリプロピレン

そのすべてが利用者の目的に適うよう原料万トン、低密度ポリエチレンでは184万トンでした。どacrylic resin

ちらもフィルムがトップシェアを占め、高密度ポリエチエチレン、触媒。
微細結晶構造は温度によって変化します。熱を加える性状と結晶体は非結晶体へと変化し、物性常数も急激に変

ここではMIZUHO製品をカタチづくる、

レンは中空成形、射出成形が続き、低密度ポリエチレ主要な樹脂について解説します。

ンでは加工紙などが続きました。高密度ポリエチレン器をはじめ、金属材を保護するための塗布に適していにおいては、自動車の燃料タンクへの採用が増加。従ます。電気の絶縁性が優れているので高周波絶縁被覆てるちゃん としげちゃんがブランド。
おすすめするMIZUHO

合成樹脂
歴して使用することを目的に製造されたものを指します。また、合成樹脂は「可塑性」を持っています。
プラスチックは「可塑性物質」という意味ですが、ほとんどの場合は合成樹脂に限って用いられます。ちなみにプラスチックとはギリシャ語から来た英語で、「可塑性を持つもの」という意味です。

概要

エチレンを重合して得られる結晶性の熱可塑性樹脂。圧力、触媒などの重合条件により高密度ポリエチレン（HDPE）、高圧法低密度ポリエチレ

1835年に塩化ビニルとポリ塩化ビニル粉末が発見されたのが最初とされています。商業ベースに乗ったのはセルロイドですが、植物を原料としているので半合成プラスチックとも言います。
1909年、本格的な合成樹脂第一号としてベークライト（商品名）が誕生。一般にはフェノール樹脂と呼ばれています。その後、レーヨンやポリ塩化ビニルなどが工業化され、戦後になるとさらに多様な合成樹脂がつくられます。1960年代には、日本でも日用品に多く用いられるようになりました。

合成樹脂の分類ン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（L−LDPE）など性能の異なるポリエチレンが得られる。また、最近ではメタロセン触媒を使用したポリエチレンも上市され、そのすぐれた物性が注目されている。

主な特徴
長●電気を通さない…絶縁体として使用できる。
●軽くて強い。
●錆びたり腐ったりしない。

短●熱に弱く、燃えやすい。
●紫外線に弱く、日光の当たる場
所では劣化が早い。ただし現在
では、これらに当てはまらないプラスチックも開発されている。

所●着色が自由。
●成形が自由にできる。
●大量生産が可能。

所●表面が柔らかく、傷やほこりがつきやすい。
●変形しやすい。
●ある種の薬品におかされるものもある。

どちらともいえない●水や薬品に強く腐食しにくい…
廃棄後の処理が行いにくく、環境問題を引き起こす原因でもある。
●電気を通す「導電性プラスチッ
ク」。

●微生物によって分解される「生分解性プラスチック」。
● 燃 焼しにくい「 燃 焼 性プラスチック」。細かく分解して熱を加えることで、元の原油としての再利用も可能。

史

熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂があります。熱可塑性樹脂は、ガラス転移温度もしくは融点まで熱を加えることで軟らかくなり、任意の形に成形できる樹脂を指します。切削や研削などの機械加工に不向きなことが多く、熱して軟らかくなった状態で金型に押し込み、冷やして固めることで製品化する射出成型加工などが広く用いられています。チョコレートタ
イプのプラスチックと言えます。
一方、熱硬化性樹脂は原料を熱で溶かすと溶けて軟らかくなりますが、型に入れて加熱すると硬くなります。成形後は再加熱しても軟らかくならず、火に近づけると焦げてしまいます。ビスケットタイプのプラスチックと言えるでしょう。
熱可塑性樹脂には、汎用プラスチック、エンジニアリングプラスチック、スーパーエンジニアリングプラスチックがあります。汎用プラスチックは家庭製品や電気製品の外箱、窓の冊子、雨桶、クッション、フィルムなど比較的大量に用いられます。ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、アクリル樹脂などがあります。プラスチック製品選びには、使用目的に合ったタイプの素材を使っているかどうかを確認することが大切です。

主な用途

各種日用品、包装材料、ペットボトル、電子機器、家電製品、家具、小型機械、コンパクトディスクなどのメディア、光ファイバー、小型船、自動車などの内装、農業用フィルム、食器、風呂、建築材料、繊維材料など。

特徴化します。半透明であり、透明性はありません。各種容来の鋼鉄では難しい軽量性や防錆性などが可能であに、また耐薬品性に利点があることから化学用パイプ、り、ブロー成型品に用いられています。

ビン類にも使用されています。

●ポリエチレンの外観は、結晶化度と対応する。高密合成樹脂とは、高分子化合物からなる物質の中で、成形品や薄膜に加工107

PE

■用途

度ポリエチレンを用いた製品は半透明で結晶のサ射出成型（家庭用品、電気、機械部品）、中空成型（各種容器）、イズも大きい。一方、高圧法低密度ポリエチレンやフィルム、フラットヤーン、結束テープ、繊維、パイプ、その他。

直鎖状低密度ポリエチレンは、結晶化度が低いため透明度は高い。
●密度や分子量、分子量分布、さらには種類や分岐度

低密度ポリエチレン

分布などの分岐構造によって成形性や製品物性に特徴が出る。用途に合わせた各種レベルの製品が発売されている。

略記号●転移点は‐120度と極めて低い。このため、耐衝撃性・耐寒性はたいへん優れている。耐水性や耐薬品性も高いが、密度が濃いほど界面活性剤によるスト原料

CH₂＝CH₂状で、低温に強い性質です。水や酸、アルカリ、化学薬品レスクラックを起こしやすい性質がある。
チレンでは、ヘキサンやブテンなどをコマノマーと性になり、およそ300℃まではほとんど分解反応が起ことになり、強度特性も変化する。一方、分岐度分布りません。極めて加工性に優れていると言えます。

が均一になるのが、メタロセン触媒を使ったグレーられる。高圧法低密度ポリエチレンの結晶化度は、重合中の連鎖移動反応で側鎖が生成することで決定する。同時に長鎖分岐が生成され、高圧法低密度類に強く、電気絶縁性に優れています。しかし、接着性やガスバリヤー性には劣ります。融点以上で流動状態し、コマノミー種によって分岐の種類は変化するこド。これにより、表面特性や強度が高い成形品が得エチレン。

乳白色半透明の結晶性樹脂です。弾力性があり、柔軟●剛性は密度の高さに比例する。直鎖状低密度ポリエして共重合させることで密度を制御している。しかLDPE■用途
包装用フィルム、農業用フィルム、電線、土木・建築資材、各種雑貨類、その他。

ポリエチレン溶融張力は高まり、押出特性も良好となる。
●接着や印刷には、表面の改質を行う必要がある。これは表面張力が弱いためであり、改質には火炎処理やコロナ放電処理などが適している。
●透湿性が低く、防湿フィルムとして効果を発揮する。一方、ガス（酸素や炭酸ガス、窒素など）は透過しやすい性質を持つ。
●電気絶縁性が良好で誘電損失が少ないなど、電気的性質にも優れている。吸水性が非常に少ないのも大きな特徴である。

108

樹 脂解説ポリ塩化ビニル

ポリプロピレン
略記号

PP

熱可塑性樹脂の一つであり、最も幅広く使用されてい概要る汎用プラスチックのポリプロピレン。昭和28年、イタ略記号
原料

リアにおいて結晶性ポリプロピレンが合成されて以来、世界各国で企業化され、用途の開発から物性改良、製造技術の改良が進められてきました。比較的高強度で結晶性プラスチックであり、その成形品の機械的性質

性

状

高耐熱性、軽量であることが、日用品から工業部品、各れ、絵付け成形が容易ということ。表面の光沢が良く、した。現在、製造されているポリプロピレンは、ほとんど比較的表面が硬くて傷がつきにくく、耐衝撃性も高い

がアイソタックチックタイプ（側鎖のメチル基が同方向加工が容易で、他のプラスチックよりコストが比較的安価なため、世界的に普及しています。

原料

性状

塩化ビニルポリマー。

■用途
平板、波板、硬質フィルムシート、パイプ、断手、異型押出品、軟質押出品、ブロー成型品、レザー、農ビ、軟質フィルムシート、電線、繊維、床材、その他。

耐水性や耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性が良く、しかも無毒で難燃性です。
しかし、比較的に熱や光に弱く、安定剤や可塑剤などを添加して加工します。

また、繰り返し曲げに強いというヒンジ特性を持つこと

ランダム共重合体、低温化による耐衝撃性を高めたブも、大きな特性と言えます。

ロック共重合体などが、各用途別に使用されています。

109

チックです。ということです。に配列）。αオレフィンを共重合して透明性を持たせた

徴

要

ポリプロピレンが一般に言われることは、成形性に優大台に乗せ、我が国で最も生産量の多い樹脂になりま特

概結晶化度の増加に伴って、剛性や硬度、引張降伏強度、低下します。

連続の史上最高を記録し、平成4年には200万トンの塩素及びエチレンの合成で得られる塩化ビニルモノマーを重合した熱可塑性プラスは結晶の数や大きさ、さらには種類などで相違します。
耐薬品性は向上します。
しかし、その一方で耐衝撃性は種包装資材まで多用途の理由。昭和58年以降、10年●ポリプロピレンは組成や分子量、立体規則性などを制御したポリマー設計が可能。様々な用途に使用可能な性質と言える。
●汎用プラスチックの中では最も比重が小さい（0.90〜0.91）。
●プロピレンの単独重合体はホモポリマーと呼ばれ、ポリプロピレン品種の中で最も剛性や耐熱性が高い。しかし、分子量の低いグレードでは靭性に劣る。
ガラス転移温度が0度付近のため低温環境下ではもろくなる性質を持つ。
●プロピレンとエチレンなどをブロック的に共重合したタイプはインパクトコポリマーと呼ばれ、剛性や耐熱性を保持したまま低温環境下においても耐衝撃性を有する。
●プロピレンの単独重合体は半透明もしくは不透明な外観だが、プロピレンとエチレンなどをブロック的に共重合した場合は乳白色に、ランダムに共重合した場合は透明性に優れた外観になる。
●プロピレンを重合したポリマーは熱や光、放射線などに対する耐劣化性に劣るため、酸化防止剤を配合する。屋外用途には紫外線吸収剤や光安定剤を配合。
銅に接触した状態で温度が高くなると劣化が進むので、この場合も添加剤が配合される。
●ホモ・インパクトにおいては、融 解 温 度は1 6 0〜1 7 0 度と比 較 的 耐 熱 性に優 れる。ランダムでは125〜160であり、低融点タイプは易ヒートシール用途に適している。
●成形収縮率はポリエチレンより小さく、異方性バランスも良い。
●ポリマー基本骨格が水素と炭素で構成されているため、塩化ビニルなどと比較すると難燃性に劣るが、添加剤が配合されることで難燃用途にも使われる。
●常温においては鉱物油や硝酸以外、対薬品性に優れており、有機溶剤には耐性がある。●熱可塑性だが加工により耐熱劣化性も高められるので、リサイク
ルにも有効である。

プロピレン、エチレン。

PVC

ポリスチレン■用途

インジェクション成型（射出成型）

略記号（扇風機・洗濯機・掃除機・換気扇・食器乾燥機・珈琲メーカー・電PS

子レンジ・冷蔵庫・エアコン・コタツなどの各部品、日曜家庭用品、バルブ、リング、バンパー、インパネ、コンソール、グリル、バッテリーケース、ファンシュラウド、各種コンテナー、エアク

一般用ポリスチレンと耐衝撃性ポリスチレン、両者をブレンドした中間のグレードが概要リーナーケース、カーヒーターケース、ハンドル、グローボックあります。
電気工業用品や家具建材、一般日用雑貨など広い分野で用いられています。

スなど）。
ブロー成型（中空成型）

原料

一般用ポリスチレンはスチレンモノマー。
耐衝撃性ポリスチレンは、スチレンモノマーとポリブタジエン。

（食品トレイ、医療容器、文具、フェンダライナー、多層容器）。
その他

性状

■用途
電気器具（ステレオカバー、照明器具）、雑貨（食卓用品）、文具（定規）、車両関係（ランプレンズ、メーターカバー）、玩具（一般玩具）、医療器、その他。

一般用ポリスチレンは透明分野に広範囲で用いられています。また、耐衝撃性ポリスチレンは、半透明で割れにくいため、日用雑貨から家電製品など多くの用途に使用されています。

（カーペット、フトン綿、バンド、ロープ、バンド、袋）

アクリル樹脂
略記号
概

要

原料

性状

PMMA

メタクリル酸メチル（MMA）を主体とするポリマーです。プラスチックの中では、最高の透明性と抜群の耐候性を有しています。
[ACH法] アセトン、青酸、硫黄及びメタノール。
[Escambia法（硝酸酸化法）、直接酸化法] イソブチレン、メタノール。
光線透過度はガラスより高くて着色が自由、耐候・耐水性に優れ、有機ガラスとして■用途
看板、ディスプレイ、照明器具、風防ガラス、光学用、医療用、建築用、医療用、家具、電気器具、計器カバー、装身具、歯科材料、時計、その他。

需要を拡大しています。無機ガラスより耐衝撃性が強く、耐酸・耐アルカリ性で、潤滑油にも良く耐えます。

110